JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada https://akper-sandikarsa.e-journal.id/JIKSH Volume 10| Nomor 1| Juni|2021 e-ISSN: 2654-4563 dan p-ISSN: 2354-6093 DOI: https:/doi.org/10.35816/jiskh.v10i1.587

## Research article
Pengaruh Perendaman Air Perasan Jeruk Lemon dan Asam Cikala Terhadap Kekasaran Permukaan Resin Komposit Nanofiller
Rut viodetta 1 , Chandra Susanto 2 , Dian Soraya Tanjung 3 1,2 ,3 Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Prima Indonesia
Article Info Abstrak Article History: Received:28-01-2021 Reviewed: 20-02-2021
Revised: 06-03-2021 Accepted: 22-04-2021
Published: 30-06-2021

## Key words:
Resin komposit nanofiller; jeruk lemon;
asam cikala;
kekasaran permukaan;
Pendahuluan;  permukaan  halus  resin  komposit  nanofiller  dapat menjadi  kasar  seiring  konsumsi  makanan/minuman  yang mengandung  asam.  Tujuan;  mengetahui  perbedaan  pengaruh perendaman air perasan jeruk lemon dan air perasan asam cikala terhadap kekasaran resin komposit nanofiller. Metode; penelitian eksperimental  laboratoris  dengan  sampel  resin  komposit nanofiller.  Uji  statistik  menggunakan  uji  anova.  Hasil; menunjukkan  ada  perbedaan  yang  signifikan  (p<0,05)  antara kekasaran  resin  komposit  nanofiller  yang  direndam  air  perasan asam  cikala  dengan  kelompok  kontrol  tetapi  hasil  penelitian menunjukkan  tidak  ada  perbedaan  yang  siginifikan  (p>0,05) antara  kekasaran  resin  komposit  nanofiller  yang  direndam  air perasan  jeruk  lemon  dengan  kelompok  kontrol.  Kesimpulan; bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  pengaruh rendaman  air  perasan  asam  cikala  dan  air  perasan  jeruk  lemon terhadap kekasaran permukaan resin komposit nanofiller.
Abstract. Introduction;  The  smooth  surface  of  the  nanofiller composite resin can become rough with the consumption of acidic foods/drinks.  Objectives;  know  the  difference  of  the  effect  of immersion of lemon juice and cikala acid juice on the roughness of  the  nanofiller  composite  resin.  Method;  laboratory experimental  research  with  nanofiller  composite  resin  samples. Statistical test using ANOVA test. Result; showed that there was a  significant  difference  (p  <0.05)  between  the  roughness  of  the nanofiller  composite  resin  soaked  in  cikala  acid  juice  and  the control group but the results showed no significant difference (p> 0.05)  between  the  roughness  of  the  nanofiller  composite  resin immersed  in  water.  lemon  juice  with  the  control  group. Conclusion;  that  there  is  a  significant  difference  between  the effect of soaking water with cikala acid juice and lemon juice on the surface roughness of the nanofiller composite resin. Corresponding author : Dian Soraya Tanjung, Email : diansorayatanjung@yahoo.co.id About CrossMark

## Pendahuluan
Resin  komposit  merupakan  salah  satu  bahan  restorasi  yang  paling  banyak  digunakan dibidang kedokteran  gigi  saat  ini.  Hal  ini dikarenakan  keunggulannya  yaitu  sifat  fisik,  estetika dan  tampilan  klinis  yang  sewarna  dengan  gigi  serta  sifat  mekanis  yang  lebih  unggul  seperti kekuatan  tekan  yang  tinggi,  daya  tahan  yang  kuat,  dan  koefisien  termal  ekspansi  yang  lebih rendah dibandingkan bahan restorasi lainnya (Sakaguchi & Powers, 2012)

## JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada
Resin  komposit  terdiri  dari  empat  komponen  utama  penyusun  bahan  material  restorasi yaitu bagian matriks resin, filler anorganik, bahan pengikat dan inisiator- activator (Anusavice, 2013). Resin komposit nanofiller dikembangkan untuk  memperbaiki  kekurangan yang  dimiliki resin komposit generasi-generasi sebelumnya seperti mikrofiller dan mikrohibrid karena memiliki efek pemolesan yang lebih baik daripada mikrofiller dan memiliki sifat mekanik yang kuat seperti resin  komposit mikrohibrid ,  yakni  berupa  kekuatan  tekan,  kekuatan  tarik,  dan  tingkat  keausan (Anusavice,  2013; Asiri et  al .,  2019).  Kombinasi  yang unik yaitu  nano partikel  individual  dan nanocluster partikel filler yang  berukuran  nano  (5-20  nm)  akan  mengurangi  jumlah  ruang interstistial  antara  partikel filler ,  sehingga  dapat  meningkatkan  sifat  fisik  dan  hasil  poles  yang lebih baik bila dibandingkan dengan resin komposit lain (Rusmayanti et al ., 2017)
Kehalusan permukaan bahan restorasi perlu dijaga, karena permukaan restorasi komposit yang kasar melebihi batas kritis 0,2 μm menyebabkan risiko terbentuknya plak, karies sekunder, perubahan  warna,  kerusakan  permukaan  dan  warna  tumpatan  serta  dapat  menyebabkan  iritasi pada jaringan lunak sekitar (Ansuj et al ., 2016; Kawai et al ., 2000; Zakiyah et al ., 2018) Salah satu faktor yang mempengaruhi kekasaran adalah cairan di dalam rongga mulut yang diserap resin komposit yang berasal dari saliva, maupun makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari (Muawanah et  al .,  2012)  Paparan  makanan  yang  bersifat  asam  dan  ber  pH  rendah  <  7  dapat menyebabkan  kerentanan  erosi  pada  permukaan  tumpatan  dan  gigi  (Erdemir et  al .,  2016). Lingkungan yang asam akibat makanan dan minuman yang dikonsumsi terus menerus memiliki kelebihan  ion  H+  menyebabkan  terjadinya  ketidakstabilan  ikatan  kimia  pada  resin  komposit sehingga  menyebakan  degradasi.  Degaradasi  tersebut  menyebabkan  terlepasnya  monomer matriks  resin  yang  menimbulkan  pelepasan filler anorganik  sehingga  yang  akan  menimbulkan tonjolan-tonjolan filler ,  sehingga  menyebabkan  kekasaran  permukaan  resin  komposit  menjadi kasar (Billmeyer, 2003
Beberapa jenis tanaman yang akrab dikonsumsi masyarakat adalah jeruk lemon dan asam cikala.  Jeruk  lemon  sering  dikonsumsi  dalam  bentuk  jus,  maupun  bahan  campuran  minuman ataupun makanan (Sakaguchi & Powers, 2012), sedangkan Asam Cikala/ kecombrang ( Etlingera Elatior ) sering digunakan sebagai bahan masakan seperti arsik, sayuran, maupun obat tradisional dan  bahan  pewarna  (Farida  &  Maruzy,  2016;  Ghasemdazeh et  al .,  2015;  Safitri et al.,  2018; Silalahi  et  al.,  2018).  Buah  lemon  mengandung  vitamin  C,  asam  sitrat,  minyak  atsiri, bioflavonoid,  polifenol,  kumarin,  flavonoid,  dan  minyak-minyak  volatil  pada  kulitnya  seperti lemonen  (±70%),  α-terpinen,  α-pinen,  β-pinen,  serta  kumarin,  dan  polifenol  yang  bermanfaat untuk kesehatan. 18 Sedangkan asam cikala mengandung senyawa flavonoid, phenol (gallic acid tannic  acid,  chlorogenic  acid,  caffeic  acid)  ,  terpenoid,  saponin, dan  tannin  (Farida  &  Maruzy, 2016; Ghasemdazeh et al ., 2015). Kedua jenis tanaman tersebut memiliki pH yang bersifat asam.
Penelitian yang dilakukan Diansari, et al (2019) menunjukkan bahwa kekasran dari resin komposit nanofiller yang  direndam  selama  4  hari  di  dalam  seduhan  Kopi  Arabika  Gayo  yang mengandung  beragam  asam  organik  (dengan  pH  5,04)  mengalami  peningkatan  kekasaran permukaan  resin.  Studi  lain  yang  dilakukan  oleh  Amelia, et  al (2013),  kekasaran  permukaan bahan  restorasi  resin  komposit nanofiller mengalami  peningkatan  secara  signifikan  setelah perendaman  dalam  minuman  yang  memiliki  pH  yang  rendah  3.07  yaitu  jus  stroberi  dalam kemasan.
Kekasaran permukaan resin komposit nanofiller juga terdapat perbedaan yang bermakna yang direndam dengan saliva pH asam selama 7 hari dan 10 hari pada penelitian yang dilakukan Puspitasari, et al (2016) menggunakn uji t berpasangan p= 0,263 (p>0.05). Penelitian Fadewi, et al (2019) juga menunjukkan bahwa terdapat perubahan kekasaran pada resin komposit bulk-fill yang direndam dengan susu prebiotik yang memiliki pH 3,54 selama 10 dan 20 jam.Berdasarkan uraian di atas, maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh perendaman air perasan jeruk lemon ( Citrus Lemon ) dan asam cikala ( Etlingera Elatior ) terhadap kekasaran permukaan resin komposit nanofiller .
Rut viodetta, dkk. Pengaruh Perendaman Air Perasan Jeruk Lemon dan Asam Cikala Terhadap …………

## Metode
Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental laboratoris dengan pre and post test only  group  design yang  dilakukan  Laboratorium  Fenomena  Dasar  Mesin,  Fakultas  Teknik  di Universitas  Harapan.    Subjek  penelitian  ini  adalah  resin  komposit nanofiller yang  direndam dengan  air  perasan  asam  cikala  dan  jeruk  lemon  selama  6  hari  dengan  total  30  sampel  resin komposit nanofiller . Sampel dibagi kedalam 3 kelompok, kelompok 1 (nomor 1-10) adalah resin komposit nanofiller yang  direndam  dengan  direndam  air  perasan  jeruk  lemon.  Kelompok  2 (nomor 11-20) direndam air perasan asam cikala. Kelompok 3 (nomor 21-30) direndam akuades selama  6  hari.    Pembuatan  sampel  diawali  dengan  membuat  cetakan  sampel  yang  dilubangi dengan diameter 10 mm dan tinggi 2mm, kemudian glass slab dan papan cetakan tersebut diolesi vaselin pada permukaannya. Kemudian, bahan resin komposit nanofiller diaplikasikan ke dalam cetakan yang diletakkan di atas glass slab dan celluloid strip dan difiksasi menggunakan pinset. Resin  komposit  dikondesasi  dengan filling  instrument logam  hingga  padat  dengan  diletakkan selembar celluloid  strip diatas  resin  komposit  tersebut,  setelah  itu Glass  slab diletakkan  pada bagian atas resin komposit agar kelebihan bahan dapat keluar cetakan dan diperoleh sampel yang rata dan padat. Selanjutnya, Resin komposit dipolimerisasi menggunakan light curing unit selama 40 detik dan diperiksa. Apabila pembuatan sampel sudah sesuai dengan kriteria, kelompok ketiga sampel dilakukan perendaman. Hasil pengukuran akan muncul pada layar control unit SRT dalam bentuk angka digital dengan satuan mikro meter (µm). 4 Pengukuran dilakukan sebanyak 3 kali untuk  mengurangi  deviasi  pada  alat.  Kemudian,  diambil  nilai  rata-rata.  Membandingkan  nilai rata-rata hasil pengukuran pada tiap kelompok. Data-data nilai angka kekasaran masing-masing tiap  kelompok  selama  6  hari  kemudian  dikumpulkan  dan  ditabulasi  menggunakan One  Way Anova , untuk melihat apakah ada perbedaan nilai kekasaran pada sampel resin komposit. Kriteria suatu sampel dikatakan terdapat perbedaan apabila nilai signifikansi p<0,05.

## Hasil dan Pembahasan
Tabel 1.
Rerata dan Standard Deviasi Perbedaan Kekasaran Permukaa Resin Komposit Nanofiller Kelompok   N Rerata Standar Deviasi (SD) Jeruk Lemon 10 0,4580 0,22394 Asam Cikala 10 0,27489 0,27489 Akuades 10 0,3688 0,12737 Total 30 0,4811 0,23430
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata kekasaran pada ketiga kelompok sampel. Pada kelompok resin komposit nanofiller yang direndam dengan air perasan asam cikala memiliki nilai rata-rata kekasaran permukaan yang paling tinggi diantara kelompok  lainnya.  Sebelum  dilakukan  uji One  Way  Anova ,  ketiga  sampel  terlebih  dahulu dilakukan  uji  Normalitas  dengan  uji  statistik Saphiro  Wilk untuk  memastikan  bahwa  data terdistribusi  normal.  Setelah  itu,  dilakukan  pengujian  dengan One  Way  Anova ,  hasil  dari  uji statistik dengan One Way Anova dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Hasil Uji One-Way Anova Df Mean F Sig Between Groups 2 0,157 3,324 0,041 Within Groups 27 0,047
Berdasarkan tabel di atas, maka antara kelompok menunjukkan nilai signifikansi 0,041. Hal  ini  berarti  terdapat  perbedaan  kekasaran  permukaan  yang  signifikan  (p<0,05)  antara kelompok resin komposit nanofiller yang direndam perasan asam cikala dengan yang direndam jeruk lemon.

## JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Volume 10 Nomor 1 Juni 2021
Tabel 3.
Perbedaan Kekasaran Permukaan antar Kelompok Mean Std Error  Sig Jeruk Lemon 0,24720  0,9727 0,063 Asam Cikala 0,08920  0,9727 0,043 Akuades 0,15840  0,9727 0,251
Berdasarkan  table  diatas  Perbedaan  kekasaran  permukaan  antara  kelompok  resin komposit nanofiller yang  direndam  air  perasan  asam  cikala  dan  akuades  ialah  0,043.  Hal  ini menunjukkan  ada  perbedaan  yang  signifikan  (p<0,05)  antara  kekasaran  permukaan  resin komposit nanofiller yang  direndam  air  perasan  asam  cikala  dengan  yang  direndam  akuades. Sedangkan perbedaan kekasaran antara kelompok resin komposit nanofiller yang direndam dalam jeruk  lemon  dan  akuades  diperoleh  nilai  signifikansi  0,063.  Hal  ini  menunjukkan  tidak  ada perbedaan yang siginifikan (p>0,05) antara kekasaran resin komposit nanofiller yang direndam dalam  air  perasan  jeruk  lemon  dengan  yang  direndam  akuades.  Kelompok  resin  komposit nanofiller yang  direndam  akuades  menunjukkan  nilai  signifikansi  0,251.  Hal  ini  menunjukkan tidak  ada  perbedaan  yang  bermakna  (p>0,05)  kekasaran  permukaan  resin  komposit  yang direndam akuades.

## Pembahasan
Resin  komposit  mempunyai  beberapa  sifat  fisik  dan  mekanik.  Sifat  fisik  seperti penyusutan  polimerisasi,  konduktivitas  termal,  penyerapan  air  dan  kelarutan.  Sedangkan  sifat mekaniknya seperti kekuatan fleksural, modulus, elastisitas, kekasaran permukaan dan kekerasan (Sakaguchi & Powers, 2012). Komponen utama material komposit adalah resin dan filler (bahan pengisi).  Filler  bertujuan  untuk  memperkuat  material  tersebut.  Kedua  komponen  tersebut  dan beberapa  komponen  lainnya  diperlukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  ketahanan (Anusavice, 2013; Sakaguchi & Powers, 2012)
Resin komposit nanofille r merupakan perkembangan terbaru yang menggunakan teknik nanotechnology yang memiliki partikel berukuran nano (1-100 nm). Resin komposit ini dirancang untuk  keperluan  restorasi  gigi  anterior  maupun  posterior  yang  memiliki  sifat  kekuatan  dan ketahanan hasil poles yang sangat baik (Asiri et al ., 2019; Sakaguchi & Powers, 2012) Menurut Mitchell (2008) keuntungan yang dimiliki resin komposit nanofiller adalah (1) Kandungan filler yang tinggi dapat meningkatkan sifat fisik resin komposit tanpa meningkatkan viskositasnya, (2) Mudah  dilakukan  pemolesan,  tahan  lama  serta  memiliki  nilai  estetis  yang  tinggi,  (3) Meningkatkan ketahanan terhadap keausan, (4) Mengurangi volumentric shrinkage (1,5% - 1,7%) dibandingkan  resin  komposit  jenis  lain.  Salah  satu  hal  yang  terpenting  dalam  suatu  restorasi adalah  membuat  tumpatan  memiliki  struktur  yang  halus,  karena  akan  sangat  mempengaruhi estetika  penampilan.  Salah  satu  penyebab  yang dapat  mempengaruhi keausan  tumpatan  adalah makanan/minuman yang dikonsumsi sehari-hari (Amelia et al ., 2013)
Pada penelitian yang dilakukan oleh Muawanah et al .,(2012), diketahui bahwa senyawa fitokimia  asam  cikala/kecombrang/kincung  terdiri  atas  alkaloid,  flavonoid,  polifenol,  steroid, saponin,  dan  minyak  atsiri. 16 Asam  cikala  memiliki  aktivitas  dari  antioksidan  yang  kuat  dan sangat potensial untuk menghambat radikal bebas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri et al .  (2018),  asam  cikala/kecombrang  memiliki  pH  sekitar  3,6  (Asam).  Kandungan  dari  pH dipengaruhi oleh asam klorogenat (6). Keasaman Jeruk lemon memiliki total 5%-7,5% (Safitri et al ., 2018). Dalam 100 gram jeruk lemon, mengandung vitamin C 27 mg, kalsium 40 mg, fosfor 22 mg, karbohidrat 12,4 mg, vitamin B 10,04 mg, zat besi 0,6 mg, lemak 0,1 mg, kalori 37 mg, protein 0,8 mg, air 86 mg, zat-zat lain hingga 100% (Prasetyono., 2012). Kandungan asam pada lemon memiliki pH asam 2,5.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kelompok  resin  komposit nanofiller yang direndam  dengan  air  perasan  asam  cikala  memiliki  kekasaran  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan kelompok resin komposit nanofiller yang direndam dengan air perasan jeruk lemon dan akuades.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  terdapat  perbedaan  nilai  yang  signifikan  antar
Rut viodetta, dkk. Pengaruh Perendaman Air Perasan Jeruk Lemon dan Asam Cikala Terhadap …………
rendaman.  Resin komposit yang terpapar air perasan asam cikala mengakibatkan kerusakan yang lebih besar pada permukaan resin komposit nanofiller dan salah satu faktor yang menyebabkan kekasaran resin komposit adalah dikarenakan pH asam cikala lebih rendah dibandingkan jeruk lemon. Dimana hasil pengukuran pH yang dilakukan pada saat penelitian diperoleh nilai pH air perasan asam cikala adalah sebesar 2,4 dan jeruk lemon 2,8.
Besarnya  perbedaan  kekasaran  yang  terjadi  pada  resin  komposit nanofiller dapat dipengaruhi  oleh  nilai  pH  pada  air  rendaman  yang  bersifat  asam.  Semakin  asam  pH minuman/makanan  yang  mengenai  permukaan  resin  komposit nanofiller ,  maka  akan  semakin tinggi  erosi  permukaan  tumpatan  yang  mengakibatkan  kekasaran  permukaan  resin  komposit (Valiontini et al ., 2008). Kandungan senyawa yang bersifat asam, seperti senyawa polifenol yang terdapat  pada  asam  cikala  dan  asam  sitrat  pada  jeruk  lemon  memiliki  struktur  molekul  kimia dengan  banyak  ion  H+.  Ion H+  yang  banyak  menyebabkan  ketidakstabilan  ikatan  kimia  rantai rangkap polimer matriks resin komposit nanofiller . Ketidakstabilan tersebut terjadi dikarenakan adanya ikatan secara crosslink dengan ion H+ dan menyebabkan ikatan rangkap polimer matriks menjadi terputus. Terputusnya ikatan rangkap polimer matriks akan menyebabkan bahan matriks terkikis  karena  mengalami  degradasi,  dan  kemudian  meninggalkan  tonjolan-tonjolan  filler, sehingga hal tersebut menyebabkan kekasaran permukaan resin komposit nanofiller (Billmeyer, 2003; Nurmalasari., 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia, et al (2013), kekasaran permukaan bahan  restorasi  resin  komposit nanofiller mengalami  peningkatan  secara  signifikan setelah perendaman dalam minuman jus stroberi kemasan yang memiliki pH yang rendah 3.07 (asam). Pada penelitian ini juga dikatakan bahwa komposisi kandungan dari jus stroberi seperti asam sitrat dan asam organik yang menyebabkan komposisi resin komposit nanofiller menjadi lemah. Kandungan senyawa flavonoid dan asam fenolik (Asam Organik) yang terdapat pada buah stroberi juga terdapat pada asam cikala (Ermawati et al., 2016; Ghasemdazeh et al ., 2015)

## Simpulan
Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh rendaman air perasan asam cikala  ( etlingera  elaatior) dan  air  perasan  jeruk  lemon  ( citrus  limon )  terhadap  kekasaran permukaan  resin  komposit nanofiller. Resin  komposit nanofille r  yang  direndam  dengan  air perasan  asam  cikala  menghasilkan  permukaan  yang  lebih  kasar  dibandingkan  dengan  yang direndam dengan air perasan jeruk lemon.

## Daftar Rujukan
Amelia,  R.,  Hidayat,  O.T.,  Nurdin,  D.  (2013).  Effect  of  Packaged  Strawberry  Juice  on  The Surface  Roughness  of  Nanofilled  Type  Composite  Resin. Padjajaran  Journal  of Dentistry , 25(3), 202-208
Ansuj, M.D.F., Santos, I.S., Marquezan, M., Durand, L.B., Pozzobob, R.T. (2016). Evaluation of The  Surface  Roughness  of  Nanofilled  Composite  Resin  Submitted  to  Different Smoothing and Finishing Techniques. Revista De Odontologia UNESP , 45(2), 110-114
Asiri, A.M., Inamuddin., Ali, M. (2019). Application of Nanocomposite Materials in Dentistry.
Cambridge: Elsevier
Billmeyer, F.W. (2003). Textbook of Polymer Science . Newyork: John Wiley and Sons Chan,  E.W.C.Y.Y.,  Lim,  S.K.,  Ling,  S.P.,  Tan,  K.K.,  Khoo,  M.G.H.  (2009).  Caaffeoylquinic acids  from  Leaves  of  Etlingera  Species  (Zingiberaceae). LWT-  Food  Science  and Technology , 42(1), 1026-1030.
Diansari, V., Sungkar, S., Hardiyanti, C.R. (2019). Studi Kekasaran Permukaan Resin Komposit Nanofiller Setelah Perendaman Dalam Seduhan Kopi Arabika Gayo. Journal of Syiah Kuala Dentistry Society , 4(2), 31-35
Erdemir, V., Yildiziz, E., Eren, M.M., Dzel, S. (2012). Surface Hardness of Different Restorative Material After Long-Term Immersion in Sport and Energy Drink. Dent Mater , 31(5), 729-736

## JIKSH: Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada
Ermawati,  D.E.,  Martodiharjo,S.,  Sulaiman,  T.N.S.  (2016).  Optimasi  Komposisi  SPAN  80- Corduret 50-Propilen Glikol Formula Sediaan Emulgel Jus Buah Stroberi Kering dan Uji  Transpor  Melewati  Membran  Shed  Snake  Skin.  Materi  thesis,  Universitas  Gajah Mada. Diakses dari http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/94879#filepdf Fadewi,  F.B.,  Erlita,  I.,  Saputera,  D.  (2019).  Surface  Roughness  of  Bulk-Filk  Resin-Based Composite  Restorative  Materials  After  Immersion  in  Probiotic  Milk. Dentino  Jurnal Kedokteran Gigi , 4(2), 124-129.
Farida,  S.,  Maruzy,  A.  (2016).  Kecombrang  (Etlingera  elatior):  Sebuah  Tinjauan  Penggunaan Secara  Tradisional,  Fitokimia  dan  Aktifitas  Farmakologinya. Journal  of  Indonesian Medical Plant , 9(1), 19-28.
Ghasemdazeh,  A.,  Jaafar,  H.Z.E.,  Rahmat,  A;  Ashkani,  S.  (2015).  Secondary  Metabolites Constituents  and  Antioxidant,  Anticancer,  and  Antibacterial  Activities  of  Etlingera Elatior (Jack) R.M.Sm Grown in Different Locations. Biomed Central Complementary and Alternative Medicine , 15(1), 335-350. doi: 10.1186/s12906-015-0838-6. Jack, L-F. (2006). Hygroscopic and Hydrolic Effect in Dental Polymer Networks. Journal Dental Materials , 22(3), 211-222
Kawai, K., Urano, M., Ebisu, S. (2000). Effect of Surface Roughness of Porcelain on Adhesion of Bacteria and Their Syntrsizing Glucane. J. Prosthet Dent , 83(6), 664-667 Mitchel, C. (2008). Dental Materials in Operative Dentistry Quint Essentials . Northern: Belfast Muawanah,  A.,  Djajanegara,  I.,  Sukandar,  A.S.D.,  Radiastuti,  N.  (2012).  Penggunaan  Bunga Kecombrang  (Etlingera  Elatior)  Dalan  Proses  Formulasi  Permen  Jelly. Valensi ,  2(4), 526-533
Munadziroh.  E.  (2002). Kekuatan  Kompresu  Resin  Komposit  yang  Direndam  Dalam  Akuades dengan Temperatur Berbeda. Dent J , 35(2), 82-86 Nizhar, U. (2012). Level Optimun Sari Buah Lemon ( Citrus Limon ) Sebagai Bahan Penggumpal Pembuatan Keju Cottage. Materi thesis, Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses dari https://www.scribd.com/document/440537865/nizhar-2012
Nurmalasari,  A.  (2015).  Perbedaan  Kekasaran  Permukaan  Resin  Komposit  Nano  Pada
Perendaman Teh Hitam dan Kopi. Jurnal Wiyata , 2(1), 1-6 Prasetyono, D-S. (2012). A-Z Daftar Tanaman Obat Ampuh di Sekitar Kita . Edisi 1. Yogyakarta: Flashbooks.
Puspitasari, S.A; Siswoiharjdo, W., Harsini. (2016). Perbandingan Kekasaran Permukaan Resin Komposit Nanofiller Pada Perendaman Saliva pH Asam. Jurnal Material Kedokteran Gigi , 2(5), 15-19.
Safitri,  E.,  Lubis,  L.M.,  Nainggolan,  R.J.  (2018).  Pengaruh  Perbandingan  Teh  Bunga Kecombrang  dengan  Jahe  Kering  dan  Suhu  Penyeduhan  Terhadap  Mutu  Teh  Herbal Bunga Kecombrang. Jurnal Rekayasa Pangan , 6(4), 688-697 Sakaguchi,  R.L.,  Powers,  J.M.  (2012). Craig’s  Restorative  Dental  Materials (13th  ed.). Philadelphia: Elsevier
Silalahi,  M.,  Purba,  E.C,  Mustaqim,  W.A.  (2018). Tumbuhan  Obat  Sumatera  Utara Jilid  I: Monokotiledon. Jakarta: Uki Press
Tjandrawinata,  R.,  Julianto,  A.  (2018).  Efek  Perendaman  Air  Jeruk  Lemon  Pada  Kekasaran
Permukaan Semen Ionomer Kaca. Jurnal Material Kedokteran Gigi , 7(2),11-16 Rusmayanti, A., Erlita, I., Nahzi, M.Y.I. (2017). Perbedaan Perubahan Warna Resin Komposit Nanofiller  Yang  Dipoles  dan  Tidak  Dipoles  Pada  Perendaman  Larutan  Teh  Hijau. Dentino Jurnal Kedokteran Gigi , 2(1), 72-77.
Valiontini, A.C; Neves, B.G; Silva, E.M; Maia, L.C. (2008). Surface Degradation of Composites Resins by Acidic Medicines and pH Cycling. J Appl Oral Sci , 16(4), 257-265
Zakiyah,  D.,  Effendy,  R.,  Arif,  E.P.  (2018).  The  Effect  of  Glycerin  on  The  Surface  Hardness Roughness of Nanofill Composite. Conservative Dentistry Journal , 8(2), 104-111